167 



des Eisenoxyds übergegangen, wohl durch die hohe Temperatur, 

 welche er anwandte, und ungeachtet des Wasserstoffgases, wel- 

 ches er über das Mineral leitete, das nur das oxydirte Eisen 

 reducirte, aber die einmal gebildete Titansäure nicht in Titan- 

 oxyd zurück zu führen vermag. Daher findet man auch bei allen 

 Analysen des Titaneisens von Mosander, wie bei denen von v. Ko- 

 bell, den Gehalt von Eisenoxydul um so gröfser, je mehr er 

 Titansaure angiebt; am meisten im Ilmenit, weniger im Titan- 

 eisen von Egersund, und am wenigsten im Titaneisen von Aren- 

 dal und dies zeigt sich auch bei einer Analyse eines Titaneisens 

 von Uddevvalla in Schweden, welches Plantamour nach der 

 Methode von Mosander untersucht hat. 



Das Zinnsesquioxydul , 2 Sn -f- 3 O , zeigt in manchen Fällen 

 ein ähnliches Verhalten , wie das Titanoxyd im Titaneisen. Wird 

 dasselbe in Chlorwasserstoffsäure aufgelöst, und mit einer Auf- 

 lösung von Kaliumeisencyanid versetzt, so erhält man kein Ber- 

 linerblau. Setzt man indessen zu der Auflösung des Zinnsesqui- 

 oxyduls in Chlorwasserstoffsäure eine Auflösung von Eisenchlo- 

 rid, so erhält man durch Kaliumeisencyanidauflösung sogleich 

 einen starken Niederschlag von Berlinerblau. Es ist auffallend, 

 dafs da Zinnsesquioxydul durch Eisenoxyd und Zinnchlorür ge- 

 bildet wird, in der Auflösung in Chlorwasserstoffsäure das Ses- 

 quioxydul von Zinn noch ferner dem Eisenoxyd Sauerstoff ent- 

 zieht, und sich in Zinnchlorid verwandelt. 



Das Titaneisen ist bald mehr, bald minder, bisweilen gar 

 nicht magnetisch. Wenn man annehmen will, dafs in magneti- 

 schen Eisener7en Eisenoxydul vorhanden sein mufs, so könnte 

 freilich die von Hrn. H. Rose aufgestellte Ansicht von der Zu- 

 sammensetzung des Titaneisens nicht die richtige sein. Aber nach 

 Hauy zeigt überhaupt alles in der Natur vorkommende oxydirte 

 Eisen mit Metallglanz Magnetismus. Mancher Eisenglanz, der 

 kein Oxydul enthält, ist oft stark magnetisch; der Ilmenit hin- 

 gegen, der nach Mosander von allen Arten des Titaneisens die 

 gröfste Menge von Eisenoxydul enthält, ist nur sehr schwach 

 magnetisch, während grade die Arten des Titaneisens, in denen 

 ein sehr geringer Gehalt von Eisenoxydul angegeben wird, stär- 

 ker magnetisch sind, wie z. B. das Titaneisen von Aschaffenburg. 



Für die Ansicht, Titanoxyd im Titaneisen anzunehmen, 



